714 
L. Milch. 
des Tigels erheblich stärker war als an den übrigen, dem gleichen 
Querschnitt angehörigen Partien. Diesen Verhältnissen entspricht 
die Gestalt der gesinterten Masse: sie erscheint halbmondförmig, 
nach innen begrenzt von der halben Peripherie des appr. 7 cm 
Durchmesser besitzenden Tigels ; die breiteste Stelle des flachen 
Kuchens misst 7 cm und liegt einer stark angegriffenen Partie des 
Graphittigels gegenüber. Die Dicke des Kuchens beträgt dort, wo 
er an den Tigel stösst, 1 — V',2 cm und nimmt nach den äusseren 
Theilen hin ab. Auf der anderen Seite des Tigels war die Hitze- 
wirkung viel geringer; nach den mir vorliegenden Bruchstücken zu 
urtheilen, scheint nur auf 1—2 cm Entfernung ein Zusammensintern 
der Körner stattgefiinden zu haben. 
Die Oberfläche des Kuchens wird von einem weisslichen bis 
grünlichen Glase gebildet, in dem, besonders in der Nähe des 
Tigels, bläuliche opalisirende und bräunliche undurchsichtige Partien, 
ausserdem, weiter vom Rande entfernt, grünlichweisse porzellan- 
artige Massen liegen. Während die oberste Lage glatt und compakt 
ist, erweist sich der tiefer liegende Theil des Glases, wie der Quer- 
bruch zeigt, stark blasig. Die Beobachtung des Querbruches lehrt 
ausserdem, dass die nur wenig unter dem die Wärme ausstrahlen- 
den Theil des Tigels liegenden Partien des Gefässes abkühlend 
gewirkt haben : die geschmolzene und glasig erstarrte Masse ist in 
der Entfernung von circa 1 cm viel dicker als an der Berührungs- 
stelle des Tigels. Horizontal erstreckt sich das Glas in einer Breite 
von 4 cm über die Oberfläche des Kuchens; an den weiter entfernten 
Theilen tritt die gesinterte Körnermasse zu Tage, die überall die 
Unterlage des Glases bildet. An der Stelle stärkster Hitzewirkung 
unmittelbar am Tigel ist kohlige Substanz in das Glas eingedrungen, 
das infolge dessen hier völlig dunkel erscheint. 
Es war nun erstens zu untersuchen, in welcher Weise sich 
infolge der Einwirkung der hohen Temperatur das Ausgang.s- 
material verändert hat, und zweitens zu prüfen, ob Mineral- 
neubildungen infolge des Processes stattgelünden haben, wobei 
zu berücksichtigen ist, dass sich, wie oben erwähnt, dem Sand in 
erheblicher Menge Kalk beigemischt hat. 
Das Ausgangsmaterial war Odersand, mehr oder weniger 
gerundete Körner von durchschnittlich ija — 2 mm Durchmesser, 
farblos, weisslich, oft auch röthlich und braun, wie die Unter- 
suchung im Dünnschliff lehrt, fast ausschliesslich aus Quarz- 
substanz bestehend. Der grösste Theil der Körner ist durchaus 
homogen, andere bestehen aus einer grösseren oder kleineren Zahl 
optisch selbständiger Individuen, die jedoch nach ihrem ganzen 
Verhalten erkennen lassen, dass sie durch Druck aus primär ein- 
heitlichen Körpern hervorgegangen sind; Gebilde, die sich als Frag- 
mente von Quarziten und Sandsteinen erweisen, treten quantitativ 
zurück. Einige völlig aus Eisenoxydhydrat bestehende Körnchen 
